18g ^ Holz der Taüne, Fichte und Kiefer. 



kein Unterscliiecl zwischen den oberen und mittleren Reihen vorhanden, 

 alle Zellen derselben zeigen kleine runde Poren, aber keine Tüpfel (Fig. 131). 

 bas Holz der Tanne spaltet sehr leicht und in sehr dünne Blätter; die 

 Schachteln werden fast einzig und allein aus ihm verfertigt; auch zu Re- 

 sonanzböden und zu Orgelpfeifen ist es sehr geeignet. Die starken, 

 sich nach dem Gipfel zu nur ganz allmälig verschmälernden Stämme der 

 Tanne liefern vortrefflicHI Mastbäume, desgleichen Stützbalken und Mühlen- 

 wellen. Ihr Holz besitzt aber nicht die Tragkraft als das minder elastische 

 ^Holz der Kiefer und Fichte ; um die Biegung der Stämme aufzuheben, legt 

 man deshalb beim Brückenbau zwei Tannenstämme, welche vorher an einer 

 Seite sägenartig zugerichtet sind, so über einander, dafs jeder Zahn des 

 einen Stammes in die Vertiefung zwischen zwei Zähne des anderen greift. 

 Nach Beckstein*) soll das alte Tannenholz alle anderen Bauhölzer an 

 Dauer übertreffen (?) und nach 300 — 500 Jahren noch „knochenfest" er- 

 scheinen. Als Brennholz steht die Tanne der Fichte nach. 



Das Holz der Fichte (^Picea vulgaris Link) mit marj^irten Jahres- 

 ringen ist nicht so weifs als das Holz der Tanne, es riecht harzig, gleicht 

 aber an Härte und Festigkeit dem letzteren. Die Markstrahlen sind ein- 

 reihig, ziemlich lang und wie bei der Tanne gleichartig gebaut, ohne 

 Tüpfel. Die Holzzellen der Wurzel sind auch~bei der Fichte ungleich weiter 

 als im Stamm und deshalb häufig mit zwei Tüpfelreihen versehen. Die 

 Zellen des Herbstholzes zeigen eine sehr deutliche Spiralstreifung, welche 

 bei der Tanne mangelt.^Ü/etztere, sowie das Vorkommen von senkrechten 

 und wagerechten Harzgängen, die der Tanne gänzlich fehlen, unterscheiden 

 das Holz der Fichte mikroskopisch mit Sicherheit von dem Holz des letzt- 

 genannten Baumes. Das harzreiche Holz der älteren Fichte liefert gutes 

 Bau - und Brennmaterial, ist aber weniger elastisch als das Holz der Tanne. 

 Der Stamm wird nicht so dick, er liefert deshalb keine so starke Masten, 

 dagegen eignet sich das Fichtenholz, seines Harzgehaltes halber, zu Wasser- 

 bauten ungleich besser. Auch ist dasselbe sehr dauerhaft, wofür mir die 

 in der Mauer verbliebenen Ueberreste des Gebälkes einer der ältesten 

 Burgruinen Thüringens, des Ehrenstein bei Remda, Zeugnifs gaben. Das 

 Holz war völlig unversehrt, nur braun geworden. Aus dem Harz des Holzes 

 wird das Fichtenharz gewonnen. (Siehe weiter oben.) 



Die Kiefer (Pinns silvestris) liefert ein weifsliches, nach Harz 

 riechendes Holz, dessen Härte bisweilen die beiden vorher genannten Holz- 

 arten übertrifft. Die Markstrahlen sind einreihig, aber viel kürzer als bei 

 der Tanne und Fichte (etwa 8 Zellen lang). Die oberen und unteren 

 Zellenreihen dieser Markstrahlen zeigen auf Längsschnitten, den letzteren 

 parallel geführt, zierliche Verdickungsformen mit kleinen Tüpfeln, während 

 die mittleren Zellenreihen grofse Poren, welche man leicht für Löcher halten 

 könnte, besitzen (Fig. 132). Das Holz der Kiefer hat, gleich der Fichte, 



*) Beckstein , Forst- und Jagdwissenschaft. Bd. L S. 765. 



